422 Otto Bloch. 



Dass unter solchen Umständen die Homogenität des Materials 

 und der Oberfläche bei einigen Ellipsoiden zu wünschen übrig Hess, 

 ist nicht verwunderlich. Vergleichende Untersuchungen '), wie auch 

 die eigenen Resultate, haben jedoch gezeigt, dass kleine Abweich- 

 ungen von der exakten EUipsoidform bei magnetischen Messungen 

 von der beabsichtigten Art, nämlich bei der Sättigung des Materials, 

 nur von ganz untergeordnetem Einfluss sind, so dass man sich wohl 

 mit den vorliegenden Stücken zufriedengeben durfte. 

 Die Bestimmung der Dichte. 



Die Dichte der einzelnen Legierungen war schon an sich in- 

 teressant, von besonderer Bedeutung aber, weil sie für die spätere 

 Berechnung der magnetischen Grössen gebraucht werden sollte. Es 

 wurde daher eine besondere Sorgfalt auf deren Bestimmung ver- 

 wendet; und zwar wurde die Pyknometer -Methode gewählt. Ein 

 besonders kleines und leichtes Pyknometer wurde dazu hergestellt. 

 Für die Bestimmungen wurde stets destilliertes und unter der Luft- 

 pumpe ausgepumptes Wasser verwendet. Das ganze Pyknometer 

 wurde jeweilen vor der Wägung im Exsikkator äusserlich getrocknet, 

 um die störende Oberflächenfeuchtigkeit zu entfernen. Die notwen- 

 digen Korrekturen wurden stets vollständig angebracht. Trotzdem 

 konnten maximale Abweichungen unter den einzelnen Bestimmungen 

 ein und derselben Dichte von 0,3 bis 0,4 "/o nicht vermieden werden; 

 eine Genauigkeit, die indessen bei der Porosität der Substanzen als 

 befriedigend gelten muss. 



Einen gesetzmässigen Verlauf der Dichte in Abhängigkeit vom 

 Mischungsverhältnis zu konstatieren , war jedoch nicht möglich, da 

 alle Werte mit Abweichungen von höchstens 1,5% um einen Mittel- 

 wert schwanken. Die Porosität der Substanzen macht jedoch wahr- 

 scheinlich, dass die meisten Dichten bei homogenerem Gefüge grösser 

 sein würden als die gemessenen, und man ist geneigt, den grössten 

 Werten das meiste Zutrauen zu schenken. 



Die Dichte von reinem Nickel wurde übereinstimmend mit einer 

 Angabe von Tilden^) zu 8,79 bestimmt; für die Dichte des gut 

 homogenen reinen Kobalt ergab die Messung 8,92. Nach allem, 

 was man über die Reihe der Nickel-Kobalt-Legierungen weiss ^), ist 

 es sehr wahrscheinlich, dass die Dichte eine nahezu lineare Funktion 

 des Mischungsverhältnisses ist. In der weiter unten folgenden Tabelle II 

 sind daher ausser den experimentell bestimmten Werten auch noch 

 die linear interpolierten angegeben. 



>) F. Hegg. 1. c. 615. 

 2) Tilden; Ch. N. 78. 

 ) Guertler i^- Tammann; 1. c. 



